- 657 - 



Charakteristisch für Rohfasern im alli^emeinen ist in etwas der 

 Stickstoft'gehalt, insofern nänilioli, als eine gründliche Bleiche auch 

 diesen Stickstoff entfernt, also stark stickstoffhaltige Fasern sich 

 schwieriger bleichen lassen werden als stickstoffarme. Es zeigt 

 jedoch der Stickstoft'gehalt der Kapokfasern nichts Absonderliches 

 gegenüber dem Stickstoft'gehalt der Baumwolle (0,2 — 0,3) : 



Afrikanische Faser . 0,30 ^/o- 0'33 % | n^ch Kjeldahl 

 Indische Faser . . . 0,34 o/q, 0,35 7() ( bestimmt. 



Die Kapokfasern sind, wie schon die mikroskopische Unter- 

 -Hichung gelehrt hat, stark verholzt, indem sich die Fasern mit Chlor- 

 zinkjod gelb, mit Phlorogluciil-Salzsäure rot färben. Xeuerdings 

 bestimmt man den Grad der A'erholzung, damit die Menge der 

 ,.\'icht-Zellulose" oder des sogenannten I.ignins, nach Cross und 

 Bevan durch Messung der Mengen von Phloroglucin, die von 

 den Fasern adsorbiert werden. Je höluT diese Adsorptionswerte, 

 um so höher auch der \'erholzungsgrad. Rechnet man konventionell 

 die Adsorptionswerte auf Lignin um, so ergeben sich 18 bis 19 ^/i 

 Lignin für beide Sorten Kapokfasern. Das sind Werte, die mit 

 dem von FI e r z o g , Chem. Ztg. 20, 461, aus der ,, Methylzahl" be- 

 rechneten 18,1 sehr gut übereinstimmen. Fichtenliolz enthält nach 

 K 1 a s o n etwa 29 bis 30% Lignin; es ist also der N'erholzungsgrad 

 der Kapokfaser recht hoch. Sie unterscheidet sich dadurch wesent- 

 licii von der Baumwollfaser, die allerdings ein Samenhaar vor- 

 stellt, während die Kapokfasern dem Gewebe der Fruchthülle ent- 

 stammen. 



Zur weiteren Charakterisierung der Faser wurde sie auf Zucker 

 und Pektinstoffe geprüft. Auf Gehalt an Pentosanen ist sie übrigens 

 schon von (ireshoff und von Cross und Bevan c[uantitativ 

 untcrsuclit worden. Ersterer gibt 23 bis 25 <^% Pentosane an. eine 

 Zahl, die sicher zu hoch ist, da, wie oben erw^ilnit, etwa 70% 

 Zellulose vorhanden sind und die Faser doch auch noch viel Lignin 

 enthält, das sicherlich nicht ganz aus Pentosanen bestehl. [>ie Kcak- 

 tionm fielen positiv aus. Der Kapok wäre danach als ein Gemenge 

 von Ligno- und Pektozellulosen anzusehen, d. h. einfacher ohne 

 \'er\vendung von Fachausdrücken wiedergegeben: in ihren chemi- 

 schen Eigenschaften nähert sich die Kapokfaser einerseits den ver- 

 holzten Fasern, anderseits den Fasern vom Typus des Flachses. 



Weitere Aufschlüsse über die Eigenschaften der Faser, ihre 

 Bleichbarkeit usw. waren durch Studium der I-'.inwirkung chemischer 

 Reagcntien zu erwarten. \'on Interesse ist hier der \'erlust, den 

 die Fasern beim Kochen mit Wasser erleiden. .\ach '• Stunden 



1 -* 



